标题：莫代尔纤维
国内莫代尔生产介绍
莫代尔 (Modal) 是一种高湿模量粘胶纤维的纤维素再生纤维，该纤维  Modal 标志
的原料采用云杉、榉木制成的木浆粕，通过专门的纺丝工艺加工成纤维。该产品原料全部为天然材料，对人体无害，并能够自然分解，对环境无害。莫代尔纤维制成木质浆液后经过专门的纺丝工艺制作而成，是一种纤维素纤维，所以与棉一样同属纤维素纤维，是纯正的天然纤维。
目前该纤维的生产企业有奥地利兰精公司，唐山三友集团兴达化纤有限公司2010年9月在国内首家研制成功。由于莫代尔纺织技术成本昂贵，目前市面上流通的莫代尔基本上属于莫代尔和棉混纺，或者直接拿粘胶（人棉）纤维来冒充莫代尔。有的时候质量好的人棉也可以充莫代尔。而质量做的不好的莫代尔，效果比好的人棉面料还要差。
莫代尔纤维简介
莫代尔产品因为它本身具有很好的柔软性和优良的吸湿性，但其织物挺Modal制品(15张)
括性差的特点。现在大多用在内衣的生产。莫代尔的针织物主要用于制作内衣。但是莫代尔具有银白的光泽、优良的可染性及染色后色泽鲜艳的特点，足以使之成为外衣所用之才。正因为如此，莫代尔日益成为外衣及其装饰用布的材料。为了改善纯莫代尔产品的挺括性差的缺点，莫代尔可以与其它纤维进行混纺，并可达到很好的效果。JM/C（50/50）就可弥补这一缺点。用此种纱线织成的混纺织物，使棉纤维更加柔顺，并且改善了织物的外观。莫代尔在机织物的织造过程中也可体现其可织性，也可以和其它纤维的纱进行交织，从而织成各种各样的织物。莫代尔产品在现代服装服饰上有着广阔的发展前景。特点莫代尔纤维的干强接近于涤纶，湿强要比普通粘胶提高了许多，光泽、  
柔软性、吸湿性、染色性、染色牢度均优于纯棉产品；用它所做成的面料，展示了一种丝面光泽，具有宜人的柔软触摸感觉和悬垂感以及极好的耐穿性能，Modal纤维可与多种纤维混纺、交织，如棉、麻、丝等，以提升这些布料的品质，使面料能保持柔软、滑爽，发挥各自纤维的特点。莫代尔纤维的特点⑴ 莫代尔(Modal)具有高强力纤维均匀的特点，湿强力约为干强力的50%，优于粘胶的性能，具有较好的可纺性与织造性。粘胶、莫代尔（Modal）、棉的干湿强度对比见表：
粘胶
莫代尔（Modal）
棉
干强（cN/tex）
26
34
25
湿强（cN/tex）
15
19
29
⑵ 莫代尔（Modal）纤维具有的湿模量较高，其纱线的缩水率仅为1%左右，而粘胶纤维纱线的沸水收缩率高达6.5%。
⑶ 莫代尔（Modal）纤维的高强度使它适于生产超细纤维，也能在环锭、转杯和气流纺纱机上纺纱，并可得到几乎无疵点的细支纱，适于织造轻薄织物（如80g/m2的超薄织物）和厚重织物，制作的超薄织物的强度、外观、手感、悬垂性和加工性能良好，制作的厚重织物厚重而不臃肿。
⑷ 莫代尔（Modal）纤维纺纱可产生较均匀的条干，与其他纤维可以不同比例混纺，如与羊毛、棉、麻、丝、涤纶等都可得到高品质的纱线。
⑸ 莫代尔（Modal）纤维可用传统的纤维素纤维的预处理，漂白和染色工艺加工。传统的纤维素纤维染色用的染料，如直接染料、活性染料、还原染料、硫化染料和偶氮染料都可用于莫代尔（Modal）织物的染色，且相同的上染率，莫代尔（Modal）织物的色泽更好，鲜艳明亮，与棉混纺可进行丝光处理，且染色均匀、浓密，色泽保持持久。
⑹ 莫代尔（Modal）纤维良好的外观使其织物具有丝绸般的光泽，显得雍容华贵，大大提升了服装的档次；良好的手感和悬垂性，使得服装显得更加飘逸，随身性更强；极柔软的触感，赋予了织品第二肌肤之美称。Modal纤维特性1、Modal纤维细度为1dtex，而棉纤维的细度为1.5'2.5tex,蚕丝细度为1.3dtex。
2、Modal纤维柔软、光洁，色泽艳丽，织物手感特别滑爽，布面光泽亮丽，悬垂性均比现有的棉、涤、人棉好，有真丝般的光泽和手感，是一种天然的丝光面料。
3、Modal纤维具有合成纤维的强力和韧性，干强35.6cn，湿强为25.6cn。强力高于纯棉、涤棉。
4、Modal纤维吸湿能力比棉纤维高出50%，这使Modal纤维织物可保持干爽、透气。是理想的贴身织物和保健服饰产品，有利于人体的生理循环和健康。
5、Modal纤维与棉纤维相比，具有良好的形态与尺寸稳定性，使织物具有天然的抗皱性和免烫性，使穿着更加方便、自然。
6、Modal纤维的染色性能较好且经过多次洗涤仍保持鲜艳如新，且吸湿透彻，色牢度好，与纯棉相比，穿着更舒适，没有纯棉服装易退色，发黄的缺点。因此织物色彩鲜艳、面料服用性能稳定，与棉织物一起经过25次洗涤后，手感将越洗越硬。而Modal纤维面料恰恰相反，越洗越柔软，越洗越亮丽。
技术指标
莫代尔纤维具有亮光型和暗光型，其产品规格及其物理性能如下：
亮光型 暗光型
⒈0dtex 1.3dtex 1.7dtex 1.3dtex
干强力 cN/dtex 3.5 3.5 3.5 3.4
干伸长 % 13 13 14 13
湿强力 cN/dtex 2.1 2.1 2.1 1.9
模量 CN/dtex/5% 70 70 65 65莫代尔纤维指标对比莫代尔纤维与其他纤维的指标对比
Moda 粘胶 同湿模量 棉 涤纶
粘胶纤维
纤度（dtex) 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
强度（cN/dtex) 3.4-3.8 2.2-2.6 3.4-3.6 2.0-2.4 4.0-5.2
断裂伸长（%) 14-16 20-25 13-15 7-9 44-45
湿态强度（cN/dtex) 1.9-2.1 1.0-1.5 1.9-2.1 2.6-3.0 4.0-5.2
湿态伸长（%) 1l 25-30 13-15 12-14 44-45
湿态模量（cN/dtex/5%) 70 50 110 100 210
回潮率（%) 13 13 12.5 8 0.5
保水率（%) 90 90 90 50 3
纤度/分特 1.2—2.4 1.0—3.3 0.9—6.7 
调湿强度CN/dtex 2.4—2.6 3.4—3.6 4.0—4.2 
调湿深长% 18—20 12—14 15—17 
湿强度% 50 60 85 
伸长% 21—23 13—15 17—19 
BISFA湿模量 3 6 10 
钩接强力CN/tex 7 8 20 
原纤化 * * *** 
吸湿性 90 60—70 60—70莫代尔纤维面料的特点Modal纤维的特点是将天然纤维豪华质感与合成纤维的实用性合二为一。具有棉的柔软、丝的光泽，麻的滑爽，而且其吸水、透气性能都优于棉，具有较高的上染率，织物颜色明亮而饱满。Modal纤维可与多种纤维混纺、交织，如棉、麻、丝等，以提升这些布料的品质，使面料能保持柔软、滑爽，发挥各自纤维的特点，达到更佳的服用效果。
1、Modal纤维面料手感柔软，悬垂性好，穿着舒适。
2、Modal纤维面料的吸湿性能、透气性能优于纯棉织物，是理想的贴身织物和保健服饰产品，有利于人体生理循环和健康。
3、Modal纤维面料布面平整、细腻、光滑，具有天然真丝的效果。
4、Modal纤维面料色泽艳丽、光量，是一种天然的丝光面料。
5、Modal纤维面料服用性能稳定，经测试比较，与棉织物一起经过25次洗涤后，棉织物手感将越来越硬，而Modal纤维面料恰恰相反，莫代尔织物经过多次水洗后，依然保持原有的光滑及柔顺手感、柔软与明亮，而且越洗越柔软，越洗越亮丽。
6、Modal纤维面料成衣效果好，形态稳定性强，具有天然的抗皱性和免烫性，使穿着更加方便、自然。莫代尔纤维主要用途Modal内衣Modal 是柔软、舒适针织和机织物的理想纤维原料。由于其杰出的透气性和易打理的特性，在女士外套、内衣、运动服饰和家用纺织品中的应用越来越广泛。
1、 莫代尔的特点是将天然纤维豪华质感与合成纤维的实用性合二为一。具有棉的柔 软、丝的光泽，麻的滑爽，而且其吸水、透气性能都优于棉，具有较高的上染率，织物颜色明亮而饱满。
2、 莫代尔可与其他纤维混纺，如棉、麻、丝等以提升这些布料的品质，使面料能保持柔软、滑爽。
3、 莫代尔织物经过多次水洗后，依然保持原有的光滑及柔顺手感、柔软与明亮。
4、 由于MODAL纤维的优良特性和环保性，已被纺织业一致公认为是21世纪最具有潜质的纤维 通常的应用时常常与其它纤维混纺，如棉、麻、丝等以提升这些布料的品质，使面料能保持柔软、滑爽。莫代尔面料可用于生产运动装，休闲装，衬衣，高级成衣面料等。优点莫代尔是一种新型的纺织纤维，它的原产是欧洲的灌木提取物它的英文名称是 (Modal)。因而它还有另外的一个名字 木代尔[1] 不过使用的并不广泛。人们喜欢称呼 莫代尔。相对于传统的纺织服装面料它具有很多的优点：
1：天然植物提取 对人体好。
2：手感爽滑、细腻、悬垂性好
3：无论是透气性还是吸水性都不错缺点起绒现象，影响织物外观风格。
例如，用Modal与棉混纺，增强纤维间摩擦，减少Modal纤维异动；同时引入氨纶类弹力丝，增强产品弹性，消除Modal无骨架弊端。三种原料成份的协调配合，使得产品使用性能更加完美。洗涤方法1、 Modal混纺织物制作的服装适宜于水洗，不适宜干洗， 
2、 其整烫温度可控制在120～140℃莫代尔面料的保养1、穿用时要尽量减少磨擦、拉扯，经常换洗；
2、服装洗净、晾干、熨烫后，应叠放平整；
3、莫代尔吸湿性很强，收藏中应防止高温，高湿和不洁环境引起的霉变现象；
4、熨烫时要求中温熨烫，熨烫时要少用推拉，使服装自然伸展对正。[2]